49 



Flamme eines Bunsen' Stehen Brenners vorsichtig erhitzt (nicht 

 bis zum Schmelzen) und in Ol schnell abkühlt, so findet man es 

 bei der Untersuchung im Polarisationsapparat doppeltbrechend 

 geworden 1 : von jeder der Seitenflächen erstreckt sich ein 

 doppeltbrechendes Feld in das Innere, während da, wo zwei 

 Felder zusammenstossen, also in der Richtung der Diagonalen 

 das Licht nur einfach gebrochen wird, die Grenze der Sec- 

 toren wird also durch schwarze Banden gebildet; nach dem 

 Innern zu wird die Doppelbrechung schwächer, und in der 

 Mitte von grösseren Platten findet nur einfache Lichtbre- 

 chung statt. 



Nach Einschaltung eines Gypsblättchens vom Roth I. Ord- 

 nung in der üblichen Lage werden diejenigen Sectoren blau, 

 durch welche die kleinere Elasticitätsaxe des Gypsblättchens 

 hindurchgeht, in jedem einzelnen Sector ist also die kleinere 

 Elasticitätsaxe normal zur Randkante. Da bei gepresstem 

 Steinsalz die kleinere Elasticitätsaxe normal zur Druckrich- 

 tung ist, so verhalten sich die gekühlten Spaltungs stücke wie 

 gespannt in der Richtung der Würfelkanten, wie man es 

 a priori nicht anders erwartet. Das beschriebene Verhalten 

 im pol. L. ist ganz analog einer ebenso orientirten Platte von 

 Alaun oder Granat, eine besondere Abbildung daher nicht 

 nöthig. Bei einigen dieser Platten findet man auch an den 

 Ecken kleine doppeltbrechende Stellen, die in der Diagonal- 

 stellung auslöschen, eine Andeutung der in den folgenden, 

 stärker erhitzten Platten hervortretenden Structur. 



Erwärmt man nämlich ein anderes Stück, wegen der ein- 

 tretenden Erscheinungen, am besten ein würfeliges von etwa 

 1 cm Kantenlänge stärker wie vorher, erst allmählig, damit 

 es nicht springt, dann bis zum beginnenden Schmelzen und 

 kühlt möglichst schnell in Öl, so zeigt dies ein anderes Ver- 

 halten, wie die vorigen. In der Diagonalstellung zwar ist die 

 Erscheinung von der der vorigen nicht sehr verschieden, nur 

 sind die schwarzen Banden, welche die Grenzen der Sectoren 

 bilden, viel breiter ; die Lage der Elasticitätsaxen ist dieselbe 

 wie vorher (Fig. 1 a. f. S.). Bringt man aber die Platte in die 

 Normalstellung, so dass die "Würfelkanten den Schwingungs- 



1 Es ist wohl nicht nöthig* zu erwähnen, dass die Stücke vor dem 

 Erwärmen auf ihre Isotropie genau geprüft wurden. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1887. Bd. I. 4 



